DES TEMPÉRATURES. 21 5 



celle des thermomètres i, 2, 3, comme on peut en juger par 

 les analyses suivantes : 



•• H. III. MOYENNES. 



SiUcc » 53,38 53,28 53,33 



Mamiae • 0,48 o,46 o,5o 0,48 



Oxydes de fer et de manganèse.. traces traces trace» traces 



Chani • 0,48 o,3 7 o,36 0,40 



Po,asse 9,'6 - . 9 , l6 



Soude „ „5 m m . 



Oxydedeplomb 35^,5 jj^ isfil ^ 



99,70 



Expériences sur des thermomètres à mercure en verre or 



dinaire. 



J'appelle verre ordinaire, le verre avec lequel on fabrique 

 les tubes, les ballons et les cornues que nous employons dans 

 les laboratoires de Paris. Ce verre est loin de présenter une 

 composition aussi invariable que le cristal de Choisy-le-Roi : 

 cela tient à ce que l'on n'emploie pas dans sa fabrication des 

 matières premières aussi pures, et que l'on utilise beaucoup de 

 débris de verre, parmi lesquels se trouvent fréquemment des 

 fragments de cristal; aussi trouve-t-on souvent dans ces 

 verres des petites quantités d'oxyde de plomb. 



i° Thermomètre en verre ordinaire n° 5. 



Ce thermomètre est formé par un tube de 12 à ,4 

 millimètres de diamètre intérieur et de 3/4 de millimètre 

 environ d'épaisseur. La densité de ce verre est de 2,455. 



Sa composition est : 



I- II. III. MOYENNES. 



SiUce - 70,5g jo,36 70,48 



Alumine I 0,46 0,46 



Oxyde de fer. I>00 0>94 028 0ïg 



Oxyde de manganèse.. . . ) 0>I9 



Chaux 8,80 8,77 8,68 8,' 7 5 



PoUsse 2,14 > . 2>I4 



Soude i7,so » » 17,20 



99,5o 



